IeUR l'HiST.' NATORSLLE ET I'ES Ar'^S. 52| 



ifateur de la malachite naturelle , non plus de I'artificielle , mais 

 que de I'un & I'aiitrc cas c'eft I'air fixe, lequel peut etre fourni au 

 cuivre par d'autres fubftances falines que par I'atcali volatil. 



« Pour determiner laquantite de cuivre qui fe trouve dans ce fel cui- 

 » vreux, j'en ai mis dans un creufet une once avec 2 onces de flux noir, 

 f> mais je n'en ai retire que 300 grains de cuivre, tandis que pareille 

 ♦> quantitc de malachite naturelle m'en a donne 380. II eft vrai que le 

 •> flux noir fondu etolt parfenie par-ci par-la de taches rouges de cuivre , 

 M plus oumoins grandes ; mais tout cela meme apprecie, le poids total 

 » ne pouvoit jamais monter ^380 grains. 



MDansl'hypothefe que cc refultat I'oit conftant , il paroit demontre 

 w que la pretendue malrxhite artificielle ne peut jamais devenir mala- 

 » chite naturelle , puifqu'orj ne voit pas que le temps puiffe augmen- 

 » ter le cuivre dans ce fel. 



» Mais quelle que foit la nature & la compofition de ce fel,ou chaux 

 » cuivrcufe , il eft toujours vrai que I'air fixe eft le mineralifateurde ia 

 » malachite naturelle , qui fait I'objetde ce Memoire. » 



II me refterolt k parler de quelqu'autre fubftance analogue A la ma- 

 lachite naturelle, comme par exemple , la malachite foyeul'e , le verJ 

 de montagne; le bleu de montagne ; mais je le referve pour un autre 

 Memoire dans lequel je dcmontrerai que ces trois dernieres mines ne 

 different de la malachite naturelle que par plus ou moins d'eau &C 

 d'air qu'elles contiennent , &: que I'air fixe eft dans toutes ie vraimi- 

 ncralifateur. A cette meme occafion, je donnerai I'analyfe de la mine 

 de cuivre criftallifee & de quelqu'autre mine cuivreu'e, qui eft mi- 

 nerahiee par I'air fixe , & je me referve a determiner la quantiie de 

 cuivre, qu'on retire de toutes ces mines. 



« Je veux meme donner d'avance quelque refultat qui regarde la 

 » diminution en poids des mines cuivreufes quej'ai nommees ci-defTus, 

 ♦> & la quantite de I'air & de I'eau qu'on en retire par le moyen du feu. 



» Une once de la mine foyeufe de la Chine a ete diminuce de 144 

 « grains, & a donnc 170 pouces cubiques d'air, & k peu pres 30 

 w grains d'eau pure. 



» Une once de verdde montagne a etc diminuce de 130 grains, & a| 

 » donne ijo pouces cubiques d'air, & 14 grains d'eau pure. 



» Une once de bleu de montagne a ete diminuce de lS^ grains jj 

 » & a donne 250 pouces cubiques d'air, & dix grains d'eau pure. 



^> Une once de cuivre criftallilee a etc diminuce de 182 grains, & 

 » a donne 180 pouces cubique d'air, &i 8 grains d'eau pure. 



» L'air qu'on retire de toutes ces mines cuivreufes eft de i'air fixe J 



>> comme on a dit ci-deffus , lequel precipite la chaux , cteint les 



» chandeUes, change le tournefol en rouge, criftallife avecl'huile de 



» tartre,& dont i'eau peut abforberautant que fon propre volume. )* 



Tome XI, Pan, J, Juin 1778. Vvv 



